3552/QĐ-BGTVT

Quyết định 3552/QĐ-BGTVT năm 2014 về quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3552/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 0 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BI TUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tại Văn bản số 1861/VKHCN-KHCN ngày 08/9/2014 về việc xin phê duyệt “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tu m bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1162/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2012 ban hành quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô. Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Viện trưởng Viện KH&CN GTVT, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các đ/c Thứ trưởng; - Các Ban QLDA thuộc Bộ; - Các TCT, Cty tư vấn ngành GTVT; - Các TCT, Cty thi công ngành GTVT; - Website Bộ GTVT; - Lưu: VT, KHCN(D,10). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Đông QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3552/QĐ-BGTVT ngày 22/ 9 /2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Quy định kỹ thuật này quy định những yêu cầu cơ bản về khảo sát, thiết kế, vật liệu, hỗn hợp cào bóc, thiết bị, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng để làm lớp móng đường cấp cao chủ yếu A 1 hoặc mặt đường cấp cao thứ yếu A2 trong kết cấu áo đường đường ô tô, Quy định này cũng có thể áp dụng cho công tác cải tạo và nâng cấp kết cấu áo đường trong sân bay. 1.2. Công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng được dùng để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp kết cấu áo đường mềm có sử dụng lớp móng cấp phối đá dăm hoặc cấp phối thiên nhiên, sau một thời gian khai thác bị xuống cấp hoặc hư hỏng, phát sinh các biến dạng như: nứt, lún, vệt hằn bánh xe, ổ gà,... ảnh hưởng tới chất lượng khai thác và an toàn giao thông. 1.3. Kết cấu áo đường có sử dụng lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng. 1.3.1. Kết cấu áo đường có sử dụng lớp tái sinh nguội này được tính toán thiết kế phù hợp với yêu cầu giao thông ở thời hạn tính toán quy định theo 22TCN 211-06 hoặc 22TCN 274-01 và thỏa mãn yêu cầu của dự án cụ thể. 1.3.2. Khi sử dụng lớp tái sinh nguội này làm lớp móng trên cho kết cấu áo đường cấp cao A 1 thì trên nó phải có lớp mặt bê tông nhựa chặt. Chiều dày cần thiết của lớp bê tông nhựa chặt được xác định qua kết quả thiết kế kết áo đường, tuy nhiên chiều dày tối thiểu lớp bê tông nhựa chặt là 5 cm. 1.3.3. Khi sử dụng lớp tái sinh nguội này làm lớp mặt cho kết cấu áo đường cấp cao A2 thì ít nhất trên nó phải được láng nhựa 1 lớp. 1.4. Chiều sâu tái sinh các lớp áo đường cũ sau khi đầm nén tối đa không quá 22 cm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu sau đây là rất cần thiết để áp dụng quy định kỹ thuật này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có): TCVN 2682:2009, Tiêu chuẩn xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 6017:1995, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định . TCVN 4506:2012, Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật . TCVN 7572-2:2006, C ốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt. TCVN 4197:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng th í nghi ệ m. TCVN 8864:2011, Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng ph ẳ ng bằng thước dài 3,0 mét. TCVN 7494:2005, Bitum - Phương pháp lấy mẫu. TCVN 7495:2005, Bitum - Phương pháp xác định độ kim lún. TCVN 7496:2005, Bitum - Phương pháp xác định độ kéo dài. TCVN 7497:2005, Bitum - Phương pháp xác định điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và b i ). TCVN 7498:2005, B i tum - Phương pháp xác định điểm chớp nháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland. TCVN 7500:2005, Bitum - Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen. TCVN 7501:2005, Bitum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer) . TCVN 7503:2005, Bitum - Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất. TCVN 7504:2005, Bitu m - Phương pháp xác định độ bám dính với đá. TCVN 8819:2011, Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TCVN 8860-1-12:2011, B ê tông nhựa - Phương pháp thử. TCVN 8862:2011, Quy trình thí nghiệm xác định cường độ k é o khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. 22 TCN 263:2000 *) , Quy trình khảo sát đ ường ô tô. 22TCN 346-06 *) , Quy trình th í nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát. 22TCN 211-06 *) , Á o đ ường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế. 22TCN 274-01 *) Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm. 22TCN 332-06 *) , Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng th í nghiệm. 22TCN 333-06 *) Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. ASTM D4867, Standard Test Method for Effect of Moisture on Asphalt Concrete Paving Mixtures (Tiêu chuẩn thí nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm đến hỗn hợp bê tông nhựa rải đường). ASTM D5102-09, Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Compacted Soil-Lime Mixtures (Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định cường độ chịu nén không hạn chế nở hông của hỗn hợp đất, đá gia cố chất kết dính). ASTM D979, Standard Practice for Sampling Bituminous Paving Mixtures (Tiêu chuẩn thực hiện lấy mẫu hỗn h ợ p bê tông nhựa). TCVN 8818-5 :2011, Nhựa đ ường lỏng - Phương pháp thử - Phần 5: Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đ ố i (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Technical guideline: Bitumen stabilized Materials - A Guidline for the design and Construction of Bitumen Emulsion and Foamed Bitumen Stabilised Materials - TG2 Second edition May 2009 (Vật liệu gia c ố nhựa đường - Chỉ dẫn thiết kế và thi công với vật liệu gia cố nhựa đường và nhũ tương nhựa đường - TG2 xuất bản lần 2, tháng 5 năm 2009). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong quy định này áp dụng thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1. Công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng: Là công nghệ cào bóc toàn bộ lớp mặt bê tông nhựa hoặc toàn bộ lớp áo đường cấp thấp B 1 cũ và một phần lớp móng cấp phối đá dăm (hoặc cấp phối thiên nhiên) sẽ được cào lên và tr ộn lại với bitum bọt, ximăng và nước. Quá trình thi công được thực hiện bởi một hệ thống máy chuyên dụng đồng bộ (máy cào bóc tái sinh có bộ phận tạo bitum bọt, máy rải xi măng, xe bồn chứa bitum nóng 160° C ÷ 180° C , xe b ơ m tưới nước, máy san và các loại lu) trong đó máy cào bóc tái sinh có bộ phận tạo bitum bọt là máy chủ đạo. 3.2. Thành phần hạt biểu kiến của vật liệu cào bóc: là thành phần hạt phân theo kích cỡ nhìn bên ngoài của các hạt đá còn bọc màng nhựa cũ khi đập vỡ rời cốt liệu của lớp mặt đường nhựa. 3.3. Bitum bọt: Là bitum (nhựa đường đặc) đun nóng ở 160° C ÷ 180° C và được tr ộn với một lượng nước nguội trong buồng giãn nở chuyên dụng làm tăng thể tích bitum lên khoảng 10-20 lần thể tích ban đầu, làm cho bitum có thể phân bố dễ dàng trong hỗn hợp tái sinh. 3.4. Tỷ lệ giãn nở (ER): Là thước đo độ nhớt của bitum bọt và dùng để đánh giá mức độ bọt phân tán trong hỗn hợp đó; là tỷ số giữa thể tích tối đa của bọt so với thể tích ban đầu của bitum. 3.5. Chu kỳ bán hủy (Thời gian bán hủy) ( t 1/2 ): Là thước đo độ bền của bọt và cung cấp một chỉ thị về tốc độ xẹp của bọt trong quá trình trộn; được xác định bằng thời gian (tính theo giây, s) cần thiết để thể tích tối đa của bọt xẹp tới một nửa. 4. Yêu cầu chất lượng các loại vật liệu dùng cho hỗn hợp tái sinh 4.1. Vật liệu cào bóc tái sinh nguội Vật liệu cào bóc tái sinh nguội là vật liệu của kết cấu áo đường hiện hữu trong phạm vi cào bóc tái sinh trong đó thành phần cấp phối và độ ẩm tại hiện trường là các yếu tố quan trọng cần phải xác định để phục vụ việc thiết kế hỗn hợp thỏa mãn các yêu cầu quy định ở Bảng 3 và Bảng 4. Khi cần có thể bổ sung cốt liệu có cỡ hạt khác vào vật liệu cào bóc tái sinh. 4.2. Cốt liệu bổ sung (nếu có) 4.2.1. Cốt liệu thường được bổ sung để đáp ứng một hoặc nhiều mục đích sau đây: - Cải thiện thành phần cấp phối của vật liệu cào bóc tái sinh - Thay đổi các tính chất cơ học (cường độ, biến dạng) của vật liệu tái sinh. 4.2.2. Khối lượng và loại cốt liệu bổ sung (nếu có) phải được xác định khi thiết kế hỗn hợp theo chỉ dẫn của Phụ lục B sao cho hỗn h ợ p cào bóc tái sinh thỏa mãn như quy định tại Bảng 3 và Bảng 4. 4.3. Bitum bọt 4.3.1. Loại bitum dùng để tạo bọt phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Các loại bitum với độ kim lún trong khoảng 85 ÷ 150 thường được dùng để tạo bọt. Tuy nhiên, loại bitum có độ kim lún 60- 70 cũng có thể sử dụng để tạo thành bitum bọt. 4.3.2. Nhiệt độ bitum trước khi tạo bọt nằm trong khoảng từ 160° C ÷ 180° C . 4.3.3. Các đặc tính tạo bọt của bitum: Bitum dùng để tạo bọt phải được kiểm tra trong phòng thí nghiệm để xác định các đặc tính tạo bọt thông qua tỷ lệ giãn nở (ER) và chu kỳ bán hủy ( t 1/2 ), các chỉ tiêu kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu tối thiểu ở Bảng 1. Bảng 1. Gi ớ i hạn đặc tính tạo bọt Nhiệt độ hỗn h ợ p tái sinh 10° C t ớ i 25° C Lớn h ơ n 25° C Phương pháp thử Tỷ lệ giãn nở nhỏ nhất, ER (l ầ n) 10 8 Phụ lục A Chu kỳ bán hủy ngắn nhất, t 1 /2 (giây) 8 6 4.3.4. Hàm lượng bitum tạo bọt (bitum bọt) nên dùng cho hỗn h ợ p vật liệu tái sinh 4.3.4.1. Hàm lượng bitum bọt nên dùng cho hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội đối với lớp áo đường cũ có lớp mặt đường bê tông nhựa theo khuyến nghị ở Bảng 2. Hàm lượng bitum bọt tối ưu được xác định qua thiết kế hỗn h ợ p cào bóc tái sinh. Bảng 2. Hàm lượng bitum tạo bọt (bitum bọt) khuyến nghị sử dụng Lượng hạt lọt qua sàng (%), cỡ sàng Bitum bọt (% khối lượng cốt liệu khô) 4,75 mm 0,075 mm <50 3,0 ÷ 5,0 2,0 ÷ 2,5 5,0 ÷ 7,5 2,0 ÷ 3,0 7,5 ÷ 10,0 2,5 ÷ 3,5 >10 3,0 ÷ 4,0 ≥50 3,0 ÷ 5,0 2,0 ÷ 3,0 5,0 ÷ 7,5 2,5 ÷ 3,5 7,5 ÷ 10,0 3,0 ÷ 4,0 >10 3,5 ÷ 4,5 4.3.4.2 Trường hợp tái sinh mặt đường cũ không có lớp bê tông nhựa, hàm lượng bitum bọt (% khối lượng cốt liệu khô) được khuyến nghị như sau: - Mặt đường cấp phối đá dăm: 2,0% ÷ 3,0%; - Mặt đường cũ là cấp phối thiên nhiên, có PI <10, CBR > 45%: 2,0% ÷ 3,5%; - Mặt đường cũ là cấp phối thiên nhiên, có PI <10, CBR > 25%: 2,5% ÷ 4,0%. Trị số CBR ở đây tương ứng với mẫu vật liệu hạt ở độ chặt, độ ẩm thực tế của lớp mặt đường cũ và đem thử với điều kiện ngâm mẫu bão hòa 96 giờ. 4.4. Xi măng 4.4.1. Xi măng dùng để trộn với hỗn h ợ p cào bóc phải có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với các quy định ở tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN 2682:2009 hoặc TCVN 6260:2009 ). Hàm lượng xi măng thông thường sử dụng là 1% khối lượng cốt liệu khô nhằm làm tăng khả năng dính bám của bitum với cốt liệu, tăng khả năng phân tán của bitum trong hỗn hợp, cải thiện chỉ số dẻo của các vật liệu tự nhiên (giảm chỉ số dẻo), tăng độ cứng của hỗn h ợ p và tăng tốc độ cố kết hỗn h ợ p được đầm nén. Hàm lượng xi măng sử dụng tối đa không quá 1,5% khi hỗn hợp thiếu thành phần hạt nhỏ hơn 0,075 mm. 4.4.2. Xi măng phải có thời gian bắt đầu ninh kết tối thiểu là 120 phút (Thí nghiệm theo TCVN 6017:1995 ). 4.5. Nước Nước dùng để trộn ẩm và tạo bọt phải có các đặc trưng kỹ thuật phù hợp với TCVN 4506:2012 . 4.6. Các chất phụ gia khác (nếu có) 4.6.1. Có thể sử dụng các chất phụ gia để tác động đến các tính chất tạo bọt của bitum. Tuy nhiên, hầu hết các chất phụ gia tạo bọt phải được đưa vào bitum trước khi nung nóng đến nhiệt độ xử lý. Vì chúng nhạy cảm với nhiệt nghĩa là chúng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn ở điều kiện nhiệt độ cao để phát huy các lợi ích của chất phụ gia tạo bọt, cho nên bitum phải được sử dụng chỉ trong vài giờ sau khi trộn chúng với bitum. 4.6.2. Loại và tỷ lệ phụ gia sử dụng phải được quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế hỗn hợp. 5. Các yêu cầu kỹ thuật của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ 5.1. Hỗn hợp cào bóc tái sinh phải thỏa mãn các chỉ tiêu ở Bảng 3. Bảng 3. Các chỉ tiêu yêu cầu đối với hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng TT Các chỉ tiêu kỹ thuật Quy định đối với mẫu chế bị Phương pháp thử M ẫ u Marshall D=100mm M ẫ u Proctor cải tiến D=152mm (*) 1 Cường độ kéo khi ép chẻ (ITS khô) ở 25 ° C , kPa TCVN8862:2011 + Tái sinh lớp mặt bê tông nhựa và lớp móng cấp phối đá dăm 250 - 600 120 - 250 + Tái sinh lớp cấp phối đá dăm 200 - 500 120 - 200 + Tái sinh lớp cấp phối thiên nhiên 150 - 450 80 - 150 2 Tỷ số TSR = ITS ướt / ITS khô TCVN8862:2011 + Tái sinh lớp mặt bê tông nhựa và lớp móng cấp phối đá dăm 0,8 - 1,0 + Tái sinh lớp cấp phối đá dăm 0,6 - 0,9 + Tái sinh lớp cấp phối thiên nhiên 0,3 - 0,75 3 Cường độ nén không hạn chế nở hông (UCS) ≥ 700 kPa Phụ lục B (*): Th í nghiệm với mẫu Proctor c ả i tiến được sử dụng khi đánh giá hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội á p dụng cho đường có ESAL thiết kế ≥ 5.1 0 6 và thiết kế áo đường theo phương pháp TG2. M ẫ u được bảo dưỡng và thí nghiệm ở độ ẩm cân bằng được xác định theo Phụ lục B. 5.2. Cấp phối hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội: Thành phần cấp phối của vật liệu cào bóc trước khi được gia cố với bitum bọt và trộn với xi măng, cần thỏa mãn yêu cầu về thành phần cấp phối được nêu trong Bảng 4. Bảng 4. Thành phần cấp phối yêu cầu của hỗn hợp cào bóc tái sinh nguội Kích cỡ lỗ sàng vuông (mm) Tỷ lệ lọt sàng (% khối lượng) 50 100 37,5 87-100 25 75-100 19 67-94 12,5 55-85 4,75 35-67 0,6 14-39 0,075 4-20 Ghi chú: Trong trường hợp thành phần cấp phối thiết kế và thực tế không thỏa mãn quy định ở Bảng 4 và không đủ điều kiện để phối trộn thêm (bổ sung cốt liệu), Nhà thầu thi công có thể đề xuất Cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận cấp phối mới phù hợp với điều kiện thực tế. 6. Yêu cầu về khảo sát đánh giá mặt đường cũ trước khi cào bóc tái sinh 6.1. Yêu cầu và trình tự điều tr a khảo sát: Để làm cơ sở cho việc thiết kế hỗn h ợ p và đưa ra phương án tái sinh mặt đường cũ, việc điều tra khảo sát phải bảo đảm biết rõ được chiều sâu, loại và đặc tính các loại vật liệu của kết cấu áo đường cũ trong phạm vi chiều sâu tái sinh trên đoạn đường được xem là tương đối đồng nhất. Để đạt được mục tiêu này, công việc điều tra khảo sát nên thực hiện theo trình tự sau: 6.1.1. Điều tra để phân chia đường cũ thành các đoạn tương đối đồng nhất về vật liệu và đồng nhất về chiều dày của chúng trong phạm vi chiều sâu có khả năng tái sinh. Mỗi đoạn này khi cải tạo có thể áp dụng giải pháp tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng với cùng một tỷ lệ phối trộn các thành phần được xác định thông qua quá trình thử nghiệm thiết kế hỗn hợp trình bày ở phụ lục B. 6.1.2. Khoan, đào lấy mẫu các lớp vật liệu trong phạm vi chiều sâu có thể tái sinh. Yêu cầu phải lấy được mẫu tiêu biểu cho từng lớp áo đường cũ của từng đoạn tương đối đồng nhất đã nói ở trên. 6.2. Điều tra, khảo sát phân chia áo đường cũ thành các đoạn tương đối đồng nhất 1. Công việc này thường phối hợp với các bước khảo sát lập dự án hoặc khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết nâng cấp, cải tạo đường cũ và có thể thực hiện bằng các phương pháp khảo sát trong các giai đoạn nói trên nhưng chú ý rằng mục tiêu ở đây là phân chia các đoạn tương đối đồng nhất về chiều dày và về các đặc trưng của vật liệu các lớp mặt đường và móng áo đường trong phạm vi chiều sâu có thể áp dụng công nghệ tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng. Do vậy, chỉ tiêu phân loại không phải là cường độ của kết cấu áo đường cũ mà chủ yếu phải dựa vào các yếu tố cấu tạo của lớp mặt và móng như chiều dày, loại và các đặc trưng vật liệu của mỗi lớp đó (loại đá, thành phần hạt, hàm lượng nhựa còn lại, khối lượng thể tích thực tế...). 2. Để thu thập số liệu về các yếu tố cấu tạo nói trên trước hết phải dựa vào hồ sơ quản lý khai thác đường và khi cần thiết phải thực hiện việc khoan, đào hố để đo chiều dày các lớp và lấy mẫu phân tích các đặc trưng vật liệu. Tùy tình hình thay đổi của kết cấu áo đường thực tế, trong bước điều tra phân đoạn đồng nhất này việc khoan, đào hố có thể thực hiện với mức độ từ 100m - 500m dài đường tiến hành khoan hoặc đào một vị trí. Nếu các đoạn cục bộ thành phần hạt thay đổi quá nhiều có thể rút ngắn phạm vi đào hố (<100m). 6.2.3. Trong quá trình điều tr a khảo sát, cần chú ý những đoạn cục bộ (kết cấu nền mặt đường quá yếu...) và phải có biện pháp thiết kế, xử lý riêng cho từng đoạn cụ c bộ đó. 6.3. Khoan, đào lấy mẫu để cung cấp số liệu phục vụ thiết kế hỗn hợp tái sinh cho từng đoạn đồng nhất: 6.3.1. Trên mỗi đoạn đồng nhất phải lấy tối thiểu 3 mẫu ở các vị trí khác nhau. Việc lấy mẫu hiện trường và các thí nghiệm cần làm đối với mẫu cần tuân thủ các chỉ dẫn ở B. 1 phụ lục B. Các đặc trưng của vật liệu dùng để thiết kế hỗn hợp tái sinh cần sử dụng số liệu trung bình của 3 mẫu lấy trong mỗi đoạn đồng nhất. 6.3.2. Hố lấy mẫu thường được đào ở gần mép ngoài cùng của làn xe tải. 6.3.2.1. Việc đào hố lấy mẫu cần được thực hiện một cách cẩn thận để tách biệt từng lớp có loại vật liệu khác nhau. Mỗi loại vật liệu bắt gặp khi đào sẽ được đặt riêng ra bên cạnh hố đào để dễ lấy mẫu sau đó. Khi đang tiến hành đào, những thí nghiệm về khối lượng thể tích có thể thực hiện trên từng lớp kế tiếp nhau, cần xác định độ ẩm ngay tại hiện trường với các mẫu lấy được bằng các phương pháp thích hợp. 6.3.2.2. Khi đào xong, mặt cắt của lớp áo đường được ghi lại với đầy đủ chi tiết; các mẫu tiêu biểu cho vật liệu ở những lớp khác nhau được lấy về để thí nghiệm trong phòng. 6.4. Đối với các đoạn đi qua khu vực đất yếu, động thái hoạt động của nước ngầm và sự tồn tại của các loại công trình ngầm, ...cần có các khảo sát thích hợp theo các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn 22TCN 263-2000 7. Thiết kế kết cấu áo đường có sử dụng vật liệu tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng 7.1. Sử dụng các phương pháp tính toán thiết kế kết cấu áo đường theo 22TCN 274-01 hoặc theo 22TCN 211-06 để thiết kế kết cấu áo đường cho từng đoạn đồng nhất đề cập ở 6.2. 7.1.1. Trường hợp sử dụng phương pháp theo 22TCN 274-01 thì hệ số a i của lớp tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng có thể suy ra từ chỉ tiêu cường độ kéo gián tiếp ITS thử nghiệm được của vật liệu tái sinh như chỉ dẫn ở B.2.7 phụ lục B. Cũng có thể xác định hệ số a i trên cơ sở thí nghiệm mô đun đàn hồi Ebs (hoặc thí nghiệm xác định độ ổn định Marshall) theo toán đồ tại Hình 3.6 của 22TCN 274-01 7.1.2. Trường hợp áp dụng theo 22TCN 211-06 th ì cần tiến hành thí nghiệm trong phòng để xác định trị số mô đun đàn hồi tĩnh và cường độ chịu kéo uốn của vật liệu tái sinh theo phương pháp thí nghiệm trình bày ở mục C.3 phụ lục C của tiêu chuẩn 22TCN 211-06 và dùng chúng làm các đặc trưng tính toán, thiết kế kết cấu áo đường. 7.2. Bề dày lớp mặt đường bê tông nhựa chặt phía trên lớp tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng sẽ khác nhau đối với mỗi đoạn đồng nhất nêu ở mục 6.2 tùy thuộc yêu cầu giao thông khác nhau của mỗi đoạn và tùy thuộc vào chiều dày cũng như cường độ của các lớp kết cấu bên dưới. 8. Thiết kế thành phần hỗn hợp tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng 8.1. Mục đích của công tác thiết kế là tìm ra được tỷ lệ phối hợp các thành phần vật liệu cào bóc tái sinh, vật liệu bổ sung (nếu cần), bitum bọt, xi măng, nước,...để tạo ra hỗn hợp vật liệu tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng thỏa mãn các yêu cầu quy định ở Bảng 3. 8.2. Phương pháp thiết kế hỗn hợp vật liệu tái sinh nguội bằng bitum bọt và xi măng được trình bày trong Phụ lục B. 8.3. Phương pháp và trình tự các bước điều tra khảo sát vật liệu mặt đường cũ và thiết kế hỗn hợp tái sinh nguội tại chỗ dùng bitum bọt và xi măng được thực hiện theo 2 bước thiết kế sơ bộ và thiết kế hoàn chỉnh như sau: Bước 1: Thiết kế sơ bộ: Sử dụng mẫu vật liệu lấy ở hiện trường về phòng thí nghiệm, làm rời mẫu bằng biện pháp được xem là thích hợp, tiến hành thiết kế hỗn hợp tái sinh theo chỉ dẫn của phụ lục B Bước 2: Thiết kế hoàn chỉnh: Sử dụng mẫu vật liệu đã được máy cào bóc tái sinh làm rời khi thi công thử như đề cập ở điều 10.5 dưới đây, tiến hành thiết kế hỗn hợp theo chỉ dẫn của phụ lục B N ế u có sự khác biệt lớn về thành phần hỗn hợp, thiết kế và các chỉ tiêu cường độ đạt được ở bước 2 so với bước 1, thì việc thi công đại tr à phải thực hiện theo kết quả thiết kế ở bước 2 và phải tính toán thiết kế (tăng hoặc giảm bề dầy lớp bê tông nhựa phía trên) theo các chỉ tiêu cường độ đạt được ở bước 2 9. Yêu cầu về thiết bị thi công: - Máy cào bóc tái sinh chuyên dụng; - Xe chở và cấp Bitum nóng chuyên dụng; - Máy rải xi măng chuyên dụng; - Máy san tự hành; - Các máy lu: lu chân cừu, lu bánh lốp và lu bánh thép; - Xe b ồ n chở nước chuyên dụng. Trong đó, yêu cầu cụ thể về tính năng kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị thi công như sau: 9.1. Máy cào bóc tái sinh chuyên dụng 9.1.1. Máy cào bóc tái sinh phải là máy chuyên dụng tự hành được thiết kế với mục đích dùng để cào xới vật liệu trong các lớp bên trên của kết cấu áo đường hiện hữu, trộn lẫn với chúng cùng với vật liệu bổ sung thêm được rải trước (n ế u có) trên mặt đường cũ để tạo thành một lớp vật liệu đồng nhất. Máy cào bóc phải có khả năng đáp ứng được yêu cầu về thành phần và độ đồng đều của cấp phối chỉ trong một lần đi qua và phải có các đặc điểm sau: - Công suất tối thiểu của máy là 400 mã lực; - Phải được thiết kế và sản xuất tại nhà máy, có đầy đủ hồ sơ theo dõi và chứng minh lịch sử sản xuất loại thiết bị đặc thù đó; - Trống cào phải có chiều rộng cắt tối thiểu 2,0 m với khả năng thay đổi 4 cấp tốc độ quay khác nhau (112-126-160-181 vòng/phút). Máy phải có khả năng tái sinh tới chiều sâu thiết kế cần thiết chỉ trong một lần đi qua. - Máy phải có hệ thống điều khiển cân bằng để duy trì độ sâu cào bóc trong giới hạn sai số ± 10 mm của chiều sâu theo yêu cầu trong suốt quá trình vận hành liên tục; - Trống cào phải xoay theo hướng cắt lên trên với tốc độ yêu cầu tối thiểu 112 vòng/phút; - Máy phải có hệ thống tạo bitum bọt, tất cả hệ thống phun bitum bọt và nước gắn khít với máy cào bóc tái sinh cần phải được kiểm soát bởi bộ vi điện tử để điều khiển tốc độ dòng chảy tương ứng với tốc độ di chuyển của máy. Tất cả hệ thống phun cũng phải có khả năng cho phép thay đổi lưu lượng phun trong một biên độ rộng từ 0 - 500 kg/ phút, tương ứng với khả năng thay đổi hàm lượng bitum bọt từ 0 - 5%; - Máy phải có năng lực cung cấp bitum bọt với tốc độ yêu cầu trong suốt quá trình vận hành; - Máy phải có khả năng điều khiển tỷ lệ bitum bọt sao cho phù hợp với tốc độ di chuyển của máy cào bóc tái sinh và thể tích của vật liệu cào bóc tái sinh; - Máy phải có khả năng cung cấp bitum bọt đồng nhất; - Trên máy phải có thiết bị hiển thị nhằm theo dõi quá trình cung cấp bitum bọt trong suốt quá trình vận hành; Có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và van áp suất của đường cung cấp bitum bọt cho mục đích kiểm tra chất lượng. 9.1.2. Vật liệu sau khi trộn phải ra khỏi buồng trộn liên tục và không bị phân tầng. 9.2. Máy rải xi măng chuyên dụng: là loại xe bồn chứa xi măng rời được trang bị thêm thiết bị rải, có khả năng định lượng được lượng xi măng để rải thành lớp mỏng, với sai số cho phép 5% so với định lượng yêu cầu thiết kế trên một đơn vị diện tích của mặt đường cũ. 9.3. Xe bồn chứa nhựa bitum nóng: phải là xe chuyên dụng với ống nối đằng sau và khớp nối để có thể kéo dài từ phía trước và đẩy từ phía sau. 9.3.1. Dung tích của các xe này phải phù hợp với khối lượng công việc. Nói chung, loại xe bồn đơn với dung tích trong khoảng 10.000 lít đến 15.000 lít thích hợp cho các dự án nhỏ. Các xe bồn cỡ lớn với dung tích trên 20.000 lít thường dùng cho các dự án lớn. 9.3.2. Tất cả các xe bồn nối vào máy cào bóc tái sinh phải không bị rò rỉ, kể cả bồn chứa và hệ thống ống nối với máy cào bóc tái sinh. Nước (hoặc bitum) nhỏ giọt tuy không gây ra tác hại rõ rệt trong quá trình tái sinh nhưng thường để lại “các điểm mềm” trên mặt đường. 9.3.3. Mỗi bồn chứa bitum bọt phải được trang bị: - Một nhiệt kế hoạt động để chỉ nhiệt độ bên trong tới 1/3 của bồn chứa; - Một van nạp phía sau, với đường kính trong tối thiểu 75 mm để xả bitum thừa khỏi thùng chứa; - Phải phủ giữ nhiệt xung quanh; - Một hệ thống gia nhiệt (bằng dầu hoặc bằng ga) có khả năng tăng nhiệt độ ít nhất 20° C trong một giờ. 9.4. Xe bồn chở nước chuyên dụng: Có khả năng điều chỉnh lượng nước phun và có thanh phun tưới nước có thể phun sương. Ghi chú: Máy cào bóc t á i sinh, xe bồn chứa nhựa nóng và xe bồn chứa nước lần lượt được nối vào nhau. Trong quá trình thi công máy cào bóc tái sinh sẽ đẩy hai xe bồn này về phía trước và cào bóc tái sinh lớp mặt đường. 9.5. Yêu cầu về l u Máy lu sử dụng phải là loại tự hành, bao gồm tối thiểu các loại sau: 9.5.1. Lu rung chân cừu Lu rung chân cừu là loại lu ban đầu và là lu chính, lu rung chân cừu được hoạt động trong hệ rung biên độ cao. Khối lượng tĩnh của lu được sử dụng phụ thuộc vào chiều dày sau khi lu lèn của lớp vật liệu tái sinh theo quy định tại bảng 5, lực rung từ 25 T đến 35 T. Bảng 5. Chọn khối lượng tĩnh của lu phụ thuộc vào chiều dày lớp lu lèn Chiều dày của lớp lu lèn Khối lượng tĩnh nhỏ nhất của xe lu (tấn) < 150 mm 12 150 mm tới 200 mm 15 200 mm tới 220 mm 19 9.5.2. Lu rung 1 bánh thép: Lu rung 1 bánh thép là loại lu ngay sau lu rung chân cừu và là lu chính, lu rung 1 bánh thép được hoạt động trong hệ rung biên độ cao. Khối lượng tĩnh của lu được sử dụng phụ thuộc vào chiều dày sau khi lu lèn của lớp vật liệu tái sinh theo quy định tại bảng 5. 9.5.3. Lu rung bánh thép: Có trọng lượng từ 10T đến 12T, gồm 2 bánh thép và rộng không dưới 1,98 m và có hệ thống phun nước và thanh gạt để làm sạch vật liệu dính bám vào bánh lu. 9.5.4. Lu bánh lốp: Máy lu bánh lốp trọng lượng tĩnh tối thiểu 16 T, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt động với áp lực lu tối thiểu phải đạt 0,63 MPa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch áp lực giữa hai lốp bất kỳ không được vượt quá 0,003 MPa có hệ thống phun nước và thanh gạt đ ể làm sạch vật liệu dính bám vào bánh lu; C ần có biện pháp để có thể điều chỉnh tải tr ọng của lu sao cho áp lực lên mỗi bánh lốp có thể thay đổi theo yêu cầu trong quá trình lu. 9.6. Máy san tự hành: cần phải lựa chọn loại máy san tự hành 3 cầu trục, điều khiển bằng thủy lực hoặc cơ khí, có thiết bị đo độ dốc ngang và công suất từ 60 mã lực trở lên, nặng tối thiểu từ 9 T đến 10 T. 10. Yêu cầu thi công Quá trình thi công cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng cần tuân thủ các quy định và trình tự sau: 10.1. Không được thi công trong điều kiện thời tiết ẩm ướt (mưa), cũng không được thực hiện bất kỳ công việc gì n ế u dự báo r ằ ng công việc không th ể hoàn thành trước khi các điều kiện thời tiết như vậy xảy ra. Không được thi công nếu nhiệt độ không khí dưới 5° C . 10.2. Không được phép rải xi măng (hoặc các vật liệu mịn bổ sung thêm) trên mặt đường trước máy cào bóc tái sinh khi có gió lớn vi gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình vận hành. 10.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, phân luồng, đảm bảo giao thông trong suốt quá trình triển khai thi công. 10.4. Cần đảm bảo công tác cào bóc tái sinh và lu lèn được hoàn thiện vào ban ngày. Trường hợp đặc biệt phải thi công vào ban đêm, phải có đủ thiết bị chiếu sáng trong quá trình thi công để đảm bảo cho quá trình thi công có chất lượng và an toàn và được Tư vấn giám sát chấp thuận. 10.5. Trước khi thi công đại trà, cần phải tiến hành thi công thử một đoạn ít nhất 150 m để kiểm tra và xác định công nghệ thi công, làm cơ sở áp dụng thi công đại trà. Các nội dung kiểm tra phải tuân thủ theo quy định trong Bảng 7. Ngoài ra phải lấy mẫu kiểm tra mức độ đồng nhất về thành phần hạt và độ chặt ở các nửa trên và nửa dưới chiều dày của lớp tái sinh cũng như ở các vị trí khác nhau trên đoạn thi công thử (ở giữa vệt và ở mép vệt thi công), nếu ở các vị trí khác nhau nói trên đạt được các sai số cho phép ở Bảng 7 thì mới được tiến hành thi công đại trà. 10.6. Chuẩn bị mặt bằng 10.6.1. Phải làm sạch bụi bẩn và các vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt lớp mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh b ằ ng máy quét, máy thổi, vòi phun nước (nếu cần) và bắt buộc phải hong khô bề mặt. Mặt b ằ ng chuẩn bị phải rộng hơn về mỗi bên ít nhất là 20 cm so với bề rộng sẽ cào bóc tái sinh. Tốt nhất là chuẩn bị trên toàn bộ chiều rộng đường, bao gồm cả các làn đường bên cạnh hoặc lề đường không được tái sinh. 10.6.2. Định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh bằng cách vạch đường dẫn hướng dọc theo chiều dài đường hoặc bằng thước căn dọc theo khoảng cách cố định như tim đường, dải phân cách dọc ..., thước căn phải được gắn cố định trên xe cào bóc. 10.6.3. Loại bỏ các chướng ngại: Cần phải xử lý các hố ga nổi trên mặt đường và các kết cấu tương tự khi tái sinh đối với các con đường trong thành phố. Cách tốt nhất là loại bỏ chúng trước khi tiến hành tái sinh bằng cách lấy nắp đan, đà hầm ra và đập bỏ phần thành đến dưới 10 cm đáy lớp tái sinh. Đặt tấm thép dày lên thành hố ga sau khi đập và tiến hành công tác cào bóc tái sinh. Sau khi hoàn tất, các hố ga có thể được lắp đặt lại một cách chính xác và ngang với mức bề mặt mới bằng cách đào để lấy tấm thép chắn ra và xây lại thành hố ga theo yêu cầu. 10.6.4. Phải định vị trí và cao độ cào bóc tái sinh ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế, mốc cao độ có thể sử dụng các mốc cao độ ở bước khảo sát thiết kế. Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc, đảm bảo cao độ bề mặt lớp cào bóc tái chế sau khi thi công xong đúng thiết kế. 10.7. Nếu có yêu cầu bổ sung cốt liệu với mục đích thay đổi cấp phối của vật liệu tái sinh hoặc sửa đổi tích chất cơ học, thì cốt liệu bổ sung phải được cung cấp và trải trên bề mặt đường hiện hữu thành một lớp có bề dày đồng đều trước khi tái sinh. 10.8. Vận chuyển xi măng và rải đều trên mặt đường 10.8.1. Dùng xe bồn chuyên dụng để vận chuyển và rải xi măng. Các xe này phải được trang bị thiết bị rải có thể định lượng chính xác lượng xi măng được rải trên một đơn vị diện tích và trong quá trình vận chuyển, thiết bị này cùng với nắp thùng phải được niêm phong. 10.8.2. Mỗi chuyến xe vận chuyển và rải xi măng phải kèm theo phiếu xuất xưởng ghi rõ loại xi măng, khối lượng xi măng, thời điểm khởi hành, nơi đến, biển số xe, tên người lái xe. 10.8.3. Trước khi rải xi măng phải kiểm tra niêm phong trên thiết bị rải, nắp thùng, nếu mất niêm phong thì không được sử dụng. 10.8.4. Có thể rải xi măng bằng thủ công đối với khối lượng tái chế không lớn (có diện tích mặt đường nhỏ hơn 300 m 2 ). Khi đó, xi măng trong bao phải được đổ cách nhau một khoảng không đổi và dọc theo từng vệt cào bóc. Các bao phải đổ ra hết và xi măng phải được rải đều liên tục trên toàn bộ khu vực cào bóc tái sinh, ngoại trừ vị trí chồng lấn. 10.8.5. Xi măng chỉ được rải trước khi trộn 1 giờ. Trong trường hợp nền đường ẩm ướt, xi măng chỉ dải một đoạn khoảng 30 m đến 50 m trước dây chuyền cào bóc. 10.9. Vận chuyển bitum nóng 10.9.1. Dùng xe bồn chuyên dụng để vận chuyển từ nơi sản xuất (hoặc kho chứa) ra công trường. Trong quá trình vận chuyển, nắp, van xả của bồn chứa phải được niêm phong. Xe bồn phải được trang bị nhiệt kế và thiết bị đun nóng để đảm bảo bitum được duy tr ì trong khoảng chênh lệch 5° C so với nhiệt độ yêu cầu. Bất kỳ bitum nào được đun nóng quá nhiệt độ tối đa cho phép đều không được sử dụng và sẽ phải đưa ra khỏi hiện trường. 10.9.2. Mỗi chuyến xe vận chuyển bitum phải kèm theo phiếu xuất xưởng ghi rõ nhiệt độ, khối lượng bitum, thời điểm kh ở i hành, nơi đến, biển số xe, tên người lái xe. 10.9.3. Trước khi nối vào máy cào bóc tái chế phải kiểm tra nhiệt độ bitum và niêm phong trên nắp và van xả. Nếu nhiệt độ bitum thấp hơn yêu cầu thì phải gia nhiệt thêm. Nếu mất niêm phong thì không được sử dụng. 10.9.4. Trong vòng 5 phút trước khi bắt đầu tái sinh và trước mỗi đợt kết nối với xe bồn, các đặc tính tạo bọt của bitum phải được xác định bằng cách đo một mẫu được lấy từ đầu vòi thử nghiệm trên máy cào bóc tái sinh. 10.10. Vận chuyển và cung cấp nước b ằ ng xe bồn có trang bị hệ thống ống nối với máy cào bóc tái sinh. Lượng nước thêm vào trong quá trình trộn sẽ thông qua hệ thống bơm và được kiểm soát bởi một hệ thống vi điện tử trang bị trên máy cào bóc tái sinh. 10.11. Cào bóc tái sinh 10.11.1. Thành phần hạt của vật liệu cào bóc tái sinh phải được kiểm tra để xác định xem có tương tự với các mẫu được dùng trong kiểm tra thiết kế thành phần phối trộn trong phòng thí nghiệm không. Phân tích qua sàng sẽ phân loại cỡ hạt này và kiểm chứng với kết quả thí nghiệm. N ế u phát hiện thành phần kiểm tr a khác đáng kể so với thành phần thiết kế thì phải ngừng thi công để kỹ sư tư vấn giám sát xử lý. 10.11.2. Thường xuyên kiểm tra chiều sâu cào bóc ở cả hai phía của máy cào bóc tái sinh. Chiều ngang đáy của vệt cào bóc tái sinh cũng phải được kiểm tra thường xuyên tại các điểm quan trắc quy chiếu (các cọc kiểm tra độ cao được thiết lập ở cả hai phía phạm vi tái sinh). 10.11.3. Máy cào bóc tái sinh phải đi đúng đường với chiều rộng chồng lấn theo yêu cầu. Để hỗ trợ người vận hành, cần vạch đường dẫn hướng chính xác từ cả hai biên vệt cào bóc. 10.11.4. Tốc độ cào bóc tái sinh tối ưu khuyến nghị từ 3 ÷ 10 m/phút. Tốc độ cào bóc thực tế được xác định trên cơ sở độ cứng, tính toàn vẹn của kết cấu lớp mặt đường, chiều sâu của lớp vật liệu mặt đường cần cào bóc. Với mặt đường xấu, hư hỏng nhiều thì chọn tốc độ cào bóc cao hơn, với mặt đường có độ cứng bất thường như: đường hạ cất cánh của sân bay, đường quốc lộ được sửa chữa gia cố nhiều lần...thì chọn tốc cào bóc thấp hơn, nhưng phải đảm bảo đạt yêu cầu về thành phần hạt, chiều sâu cào bóc theo quy định. Không nên vận hành xe với tốc độ cào bóc tái sinh ≥ 12 m/phút. Tốc độ di chuyển của máy cào bóc phải được kiểm tra và ghi lại ít nhất một lần trong mỗi 200 m dài để đảm bảo tuân theo tốc độ quy định. 10.11.5. Phải kiểm tra độ ẩm của vật liệu cào bóc tái sinh ngay khi máy vừa san rải ra vệt đầu tiên. Yêu cầu độ ẩm chỉ sai khác trong phạm vi ± 1% so với độ ẩm đã quy định trong bước thiết kế hỗn hợp vật liệu cào bóc tái sinh. N ế u phát hiện sai số về độ ẩm lớn hơn thì phải kịp thời giảm hoặc tăng lượng nước đưa vào thiết bị tr ộn. C ần phải bố trí một cán bộ kỹ thuật có đủ kinh nghiệm theo sát phía sau máy cào bóc để đánh giá, điều chỉnh độ ẩm hỗn hợp cào bóc phù hợp. 10.11.6. Các mối nối theo chiều dọc giữa các vệt cào bóc tái sinh kề liền phải chồng lên nhau từ 100 mm đến 150 mm. Các vệt cào bóc tái sinh phải được đánh dấu trước trên bề mặt đường và sẽ được kiểm tr a để đảm bảo rằng chỉ vệt cào bóc tái sinh đầu tiên có cùng chiều rộng với tr ống cào. Tất cả bề rộng vệt cào bóc tái sinh sau đó sẽ hẹp hơn chiều rộng trống cào ít nhất 100 mm. Máy cào bóc tái sinh phải di chuyển chính xác theo các đường cào bóc được đánh dấu. Nếu lệch quá 100 mm phải được sửa ngay lập tức bằng cách di chuyển máy ngược lại để điều chỉnh cho đúng. Trong quá trình di chuyển máy ngược lại thì không được thêm nước hoặc bitum bọt. Lưu ý cần có biện pháp thích hợp để tránh phun bitum bọt 2 lần tại các đoạn cào bóc chồng lấn. 10.11.7. Các mối nối ngang là phần gián đoạn theo chiều rộng của vệt thi công, hình thành mỗi khi bắt đầu hoặc kết thúc công tác tái sinh. Mỗi khi dừng lại sẽ tạo ra mối nối làm thay đổi tính đồng nhất của vật liệu tái sinh. Do đó cần rất cẩn thận để giảm tối đa số lần phải dừng lại (chỉ nên dừng khi thay các xe bồn cung cấp hoặc khi thực sự cần thiết) và nếu bắt buộc phải dừng, cần bảo đảm tính liên tục qua mối nối bằng cách: Nhấc tr ống cào lên, chạy lùi dây chuyền một đoạn không thực hiện cào bóc khoảng 3,0 m trên lớp vật liệu đã tái sinh trước đó, tới điểm dừng, hạ trống cào xuống, máy tiến lên thực hiện cào bóc thô không phun bi tu m bọt cho tới khi tốc độ máy đạt đến tốc độ vận hành bình thường (khoảng 3,0 m) thì bắt đầu thực hiện tưới bitum bọt và thi công như bình thường. 10.12. Phải xử lý nền, móng bên dưới lớp vật liệu cào bóc tái sinh nếu phát hiện thấy có chỗ nền móng yếu cục bộ trong quá trình cào bóc tái sinh. 10.12.1. Thu hồi vật liệu các lớp mặt đường nằm trên vật liệu không ổn định bên dưới bằng cách cào bóc hoặc xúc lên xe tải và vận chuyển đến kho dự trữ tạm thời. 10.12.2. Đào hết chiều sâu phần vật liệu không ổn định và loại bỏ hết phần bị hư hỏng. 10.12.3. Xử lý nền, móng bên dưới theo quy trình hiện hành. 10.12.4. Hoàn thiện lại mặt đường bằng cách sử dụng vật liệu dự trữ tạm thời và vật liệu bổ sung thêm. Quá trình hoàn thiện lại phải được tiến hành với các lớp không dày hơn 220 mm sau khi đầm nén cho tới khi đạt tới bề mặt đường hiện hữu, sau đó tiến hành cào bóc tái sinh tiếp tục. 10.13. Lu lèn ban đầu Dùng lu rung chân cừu đầm nén hỗn hợp vật liệu. Máy lu không được đi sau máy cào bóc tái sinh quá 150 m. Lu rung chân cừu đầm nén cho đến khi dấu chân cừu không còn rõ trên mặt lớp vật liệu. Tốc độ lu không được vượt quá 3 km/h, lu phải đồng đều trên toàn chiều rộng của mỗi vệt cào bóc với số lần lu lèn/điểm được xác định theo sơ đồ lu lèn đã lập được khi thi công đoạn thử. 10.14. San định dạng mặt đường Dùng máy san tự hành san gạt ngay bề mặt lớp vật liệu đã được đầm lèn ban đầu. Lưỡi máy san phải gạt bằng các dấu vệt chân cừu (hoặc vệt bánh lốp), nh ư ng không gạt sâu hơn dấu vệt chân cừu còn lại, đồng thời tạo dốc ngang, dốc dọc và hình dạng mặt đường theo thiết kế. 10.15. Lư lèn hoàn thiện 10.15.1. Dùng lu rung 1 bánh thép, lu rung 2 bánh thép và lu bánh lốp để đầm lèn chặt và hoàn thiện lớp hỗn hợp vật liệu đã được san gạt. Lu lượt cuối cùng không được rung. Công việc lu lèn phải được tiến hành theo sơ đồ lu lèn đã lập được Tư vấn giám sát phê duyệt khi thi công đoạn thử. 10.15.2. Trong quá trình san gạt phẳng và xe lu bánh lốp làm việc thì lớp mặt tái chế phải được giữ ẩ m bằng xe tưới nước phun sương. 10.16. Bảo dưỡng 10.16.1. Trước khi tiến hành rải lớp mặt đường mới lên trên lớp vật liệu đã được cào bóc tái sinh cần phải bảo dưỡng lớp vật liệu này để có điều kiện đông cứng. Tưới ẩm (tưới nhẹ nước, phun sương) và bảo dưỡng tối thiểu 4h đến 5h có thể cho thông xe, nhưng cần hạn chế xe tải nặng lưu thông và sau tối thiểu 48h mới được rải lớp mặt đường mới lên trên. Nếu điều kiện thời tiết xấu (nắng ít, mưa nhiều), phải bảo dưỡng bằng cách tưới nhũ tương từ 0,6 kg/m 2 đến 0,8 kg/m 2 và phủ thêm một lớp cát mỏng lên trên bề mặt và bảo dưỡng trong 2 đến 3 ngày. 10.16.2. Sau thời gian bảo dưỡng cần rải ngay lớp mặt đường. Trường hợp đặc biệt không thể rải ngay lớp mặt đường, nhà thầu phải có biện pháp điều chỉnh, phân luồng xe để tránh xe chạy phá hoại kết cấu. Yêu cầu tối đa sau 10 ngày phải thi công lớp phủ phía trên. 11. Kiểm tra và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội 11.1. Công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên trước, tr ong và sau khi thi công. Các quy định về công tác kiểm tra nêu dưới đây là quy định tối thiểu, căn cứ vào tình hình thực tế tại công trường mà kỹ sư tư vấn giám sát có thể tăng tần suất và hạng mục kiểm tra cho phù hợp. 11.2. Kiểm tra hiện trường trước khi thi công, bao gồm các hạng mục sau: - Tình trạng mặt đường sẽ tiến hành cào bóc tái sinh nguội, các công trình ngầm. - Tình trạng các thiết bị cào bóc, thiết bị tạo bọt, san gạt, lu lèn ... và lực lượng thi công. - Tình trạng các thiết bị dụng cụ thử nghiệm kiểm tra tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm. - Tình tr ạng thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 11.3. Kiểm tra chất lượng vật liệu 11.3.1. Kiểm tra chấp thuận vật liệu - Đối với bitum: kiểm tra và đánh giá chất lượng của bitum theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. - Đối với xi măng: Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại mục 4.4 cho mỗi đợt nhập vật liệu. - Đối với nước: Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại mục 4.5 cho nguồn nước dự kiến sử dụng. - Đối với cốt liệu bổ sung (nếu có sử dụng): Cần kiểm tra cho mỗi đợt vật liệu được chở đến kho bãi công trường, cốt liệu bổ sung phải đúng loại, kích cỡ, nguồn và số lượng, phù hợp với công thức thiết kế hỗn hợp. 11.3.2. Kiểm tra vật liệu trước khi thi công Các vật liệu cần kiểm tra và yêu cầu về chất lượng được liệt kê ở bảng 6: Bảng 6. Kiểm tra vật liệu trước kh i thi công TT Loại vật liệu Các chỉ tiêu cần kiểm tra T ầ n su ấ t kiểm tra Vị trí lấy mẫu Yêu cầu về chất lượng 1 Bitum - Độ kim lún - Điểm hóa mềm - Chỉ số độ kim lún PI. Một ngày 1 lần nhưng không quá 30 tấn / lần. Thùng chứa trên xe bồn. Đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014. 2 Ximăng Các chỉ tiêu quy định trong TCVN 2682:2009 hoặc TCVN 6260:2009 Lấy 01 mẫu mỗi khi xe chở xi măng đến công trường. Thùng chứa trên xe bồn hoặc trên đoạn thi công trước máy cào bóc tái sinh Thỏa mãn các quy định theo TCVN 2682:2009 hoặc TCVN 6260:2009 . 3 Cốt liệu bổ sung (nếu có) - Nguồn - Loại - Kích cỡ - Số lượng Mỗi đợt đưa tới công trường nhưng không quá 2500 tấn hỗn hợp vật liệu cào bóc tái sinh/lần Đoạn rải cốt liệu bổ sung ở trước máy cào bóc tái sinh. Phù hợp với yêu cầu thiết kế hỗn hợp và kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định hiện hành của loại cốt liệu bổ sung. 4 Nước Các chỉ tiêu quy định như trong TCVN 4506:2012 Một mẫu (nếu thay đổi nguồn nước phải bổ sung thí nghiệm) Tại nguồn cung cấp nước Thỏa mãn các quy định theo TCVN 4506:2012 11.4. Kiểm tra trong quá trình thi công Các hạng mục kiểm tra trong quá trình thi công và yêu cầu kỹ thuật được thống kê trong bảng 7: Bảng 7. Kiểm tra các hạng mục trong quá trình thi công TT Loại vật liệu/Hạng mục Phươ n g pháp kiểm tra T ầ n su ấ t kiểm tra Vị trí kiểm tra Yêu cầu kỹ thuật 1 Chuẩn bị mặt bằng Kiểm tra bằng mắt. Thường xuyên Mặt đường hiện hữu đoạn thi công. Không còn cây có, rác, bẩn, đọng nước. 2 Phạm vi cào bóc tái sinh Kiểm tra bằng mắt. Thường xuyên Đoạn đường cào bóc tái sinh. Máy cào bóc tái sinh đi đúng đường và duy trì đúng chiều rộng chồng lấn. 3 Lớp cốt liệu bổ sung (nếu có) - Tính lượng cốt liệu đã bổ sung. - Đo chiều dày lớp cốt liệu bổ sung. 50 m/1 lần Đoạn đường thi công trước máy cào bóc tái sinh. - Sai lệch không quá 5% lượng cốt liệu bổ sung đã quy định tr ong thiết kế hỗn hợp. - Rải đều khắp chiều rộng, chiều dài đoạn đường thi công. 4 Thí nghiệm độ ẩm và đầm nén tiêu chuẩn của hỗn hợp vật liệu - Lấy mẫu và sàng qua sàng 19 mm, xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy. (Khối lượng vật liệu tối thiểu là 700g, phải lấy ở tận độ sâu cào bóc tái chế) - Lấy mẫu thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn theo 22TCN 333-06 (PP II-D) - để xác định khối lượng thể tích lớn nhất (γ o ), độ ẩm tối ưu (W OMC ) và đảm bảo các giải pháp xử lý kịp thời. - Ngay khi máy vừa rải ra vệt đầu tiên và tiếp đó 3 lần/ ngày ( tr ong ngày đầu thi công), 1 lần/ ngày (trong các ngày tiếp theo) và sau khi mưa phải kiểm tra lại độ ẩm. Đoạn đường cào bóc tái sinh trước khi lu lèn. Sai khác trong phạm vi ± 1% so với độ ẩm đã quy định trong bước thiết kế hỗn hợp vật liệu cào bóc tái sinh. Nếu vượt quá sai khác quy định thì cần đưa ra giải pháp xử lý kịp thời (thêm hoặc bớt lượng nước phun vào hỗn hợp từ xe bồn). 5 Cấp phối của hỗn hợp vật liệu ngay khi máy vừa cào bóc rải ra vệt đầu tiên - Triển khai cào bóc thô trên một vệt có chiều dài tối thiểu 10 m, lưu ý tắt toàn bộ téc phun bitum và nước. - Lấy mẫu đại diện (hết chiều sâu cào bóc) và sàng qua các cỡ sàng quy định. 1 lần/ngày (nhưng không quá 1250 tấn hỗn hợp cào bóc/1 lần). Đoạn đường cào bóc thô (không phun bitum và nước). Phù hợp với cấp phối đã chọn theo thiết kế hỗn hợp. Nếu sau 3 l ầ n không phù hợp thì phải đúc mẫu lại trong phòng để điều chỉnh các đặc trưng cơ học (như hệ số lớp) đưa vào tính toán thiết kế kết cấu. 6 Nhiệt độ của bitum Kiểm tra tại đồng hồ đo nhiệt độ gắn trên bồn chứa bitum hoặc dùng nhiệt kế kim loại để đo. 5 phút trước khi bắt đầu thi công và sau đó 1 lần/giờ và mỗi đợt kết nối. Bồn chứa bitum 160 ° C đến 180° C 7 Các đặc tính tạo bọt của bitum Sử dụng đầu phun kiểm tra lắp trên máy cào bóc tái sinh phun bitum bọt vào thùng chứa kim loại rồi dùng đồng hồ bấm giây và thanh nhúng để đo. 1 lần cho từng đợt tải bitum tr ên xe bồn vào máy cào bóc tái sinh . Thùng chứa kim loại chứa bitum bọt. Thỏa mãn quy định theo Bảng 1. 8 Hàm lượng bitum và ximăng trong hỗn hợp vật liệu cào bóc tái sinh - Các chỉ số hiện trên màn hình điều khiển của máy cào bóc tái sinh xác định với chiều sâu cào bóc đã biết. - Hoặc căn cứ vào phiếu đã ghi khối lượng vận chuyển bitum và ximăng của xe vận chuyển trải trên một diện tích cào bóc xác định với chiều sâu cào bóc đã biết. 1 lần/ngày (nhưng không quá 1250 tấn hỗn hợp cào bóc/1 lần). B ề mặt lớp cào bóc tái sinh trước khi lu. - Dung sai cho phép 0,2% so với hàm lượng bitum. - Xi măng: dung sai cho phép ±5% so với định lượng thiết kế trên một đơn vị diện tích. - Nếu vượt quá sai số trên, phải điều chỉnh hệ thống phun của máy cào bóc tái sinh và thiết bị rải ximăng của xe rải chuyên dụng sau đó kiểm tra lại. 9 Chiều sâu cào bóc tái sinh Thước thép Thường xuyên Lớp hỗn hợp vật liệu cào bóc tái sinh; cả 2 bên vệt rải của máy khi di chuyển. - Sai số về chiều sâu là ± 5% - Điều chỉnh ngay chiều sâu cào bóc nếu sai số vượt quá quy định. 10 Công tác lu lèn Kiểm tra sơ đồ lu, tốc độ lu, số lượt lu, tải trọng lu của mỗi giai đoạn lu lèn theo đúng kết quả đã có ở giai đoạn thi công thử. Thường xuyên Bề mặt lớp cào bóc tái sinh. Phù hợp với kết quả đã thi công đoạn thử. 11 Độ bằng phẳng sau khi lu lèn Dùng thước dài 3 mét 25 m/mặt cắt Mặt đường đã cào bóc tái sinh. 50% số khe hở đo được không quá 5 mm, còn lại không quá 7 mm. 11.5. Nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội 11.5.1. Kích thước hình học theo bảng 8. Bảng 8. Sai số cho phép của các kích thước h ình h ọ c TT Hạng mục Phương pháp Mật độ đo Sai s ố cho phép Quy định về tỷ lệ điểm đo đạt yêu cầu 1 Bề rộng Thước thép 50 m / mặt cắt - 5 cm T ổ ng s ố ch ỗ hẹp không quá 5 % chiều dài đường 2 Độ dốc ngang Máy thủy bình 50 m / mặt cắt ± 0,005 3 Chiều sâu cào bóc tái sinh Khoan lõi 50 m/ điểm đo ±5% 4 Cao độ Máy thủy bình 50 m/ điểm ± 10 mm 11.5.2. Độ bằng phẳng mặt đường Sử dụng thiết bị đo độ bằng ph ẳ ng bằng thước dài 3 mét để kiểm tra độ bằng phẳng. Tiêu chuẩn nghiệm thu nêu tại Bảng 9. Bảng 9. Tiêu chuẩn nghiệm thu độ bằng phẳng TT Hạng mục Phương pháp M ậ t đ ộ đo Yêu cầu 1 Độ bằng ph ẳ ng đo bằng thước 3,0 mét TCVN 8864:2011 25 m / mặt cắt 50% số khe hở đo được không quá 5 mm, còn lại không quá 7 mm 11.5.3. Độ chặt lu lèn Hệ số độ chặt lu lèn (K) của lớp vật liệu cào bóc tái sinh sau khi thi công không được nhỏ hơn 0,98. K = γ tn /γ o Trong đó: - γ tn là khối lượng thể tích khô của lớp hỗn hợp vật liệu tái sinh ở hiện trường, g/cm 3 ; xác định bằng phương pháp rót cát theo 22TCN 346-06 hoặc bằng phương pháp khoan lấy mẫu. - γ o là khối lượng thể tích khô lớn nhất của mẫu hỗn hợp vật liệu tái chế, mẫu chế bị b ằ ng cách đ ầ m nén trong cối Proctor cải tiến phương pháp II-D của tiêu chuẩn 22TCN 333-06. - Mật độ kiểm tra yêu cầu cứ 2500 m 2 mặt đường hoặc 330 m dài đường 2 làn xe /1 vị trí. 11.5.4. Các chỉ tiêu cơ lý của lớp vật liệu tái sinh trên mẫu chế bị phải thỏa mãn quy định trong bảng 3 với tần suất 1 tổ mẫu (3 mẫu)/ 1 km/ 1 làn thi công. 11.5.5. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm những nội dung sau: - Kết quả kiểm tra chấp thuận vật liệu đưa vào công trình. - Thiết kế hỗn hợp vật liệu cào bóc tái sinh được duyệt. - Hồ sơ công tác thi công đoạn thử, trong đó có sơ đồ lu. - Nhật ký của mỗi chuyến xe bồn vận chuyển bitum, xi măng (có ghi khối lượng, nhiệt độ của bitum,...). - Nhật ký thi công. - Các kết quả kiểm tra trong thi công, nghiệm thu ... 12. Thi công lớp phủ bê tông nhựa: 12.1. Sau thời gian bảo dưỡng lớp móng tái chế nguội bằng bitum bọt (quy định tại 10.16.1) hoặc tối đa sau 10 ngày (quy định tại 10.16.2) phải thi công lớp phủ bê tông nhựa phía trên. 12.2. Nếu lớp phủ là bê tông nhựa nóng, việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa, thi công, kiểm tra, nghiệm thu được tiến hành theo TCVN 8819:2011 . Riêng đối với các tuyến đường có quy mô giao thông lớn yêu cầu tuân thủ theo “Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn” ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ Giao thông vận tải. 13. An toàn lao động và bảo vệ môi trường 13.1. Trước khi thi công phải đặt biển báo “Công trường” ở đầu và cuối đoạn đường thi công, bố trí người và biển báo hướng dẫn đường tránh cho các loại phương tiện giao thông trên đường; quy định sơ đồ chạy đến và chạy đi của ôtô vận chuyển bitum (nhựa đường), ôtô rải xi măng, ô tô tưới nước, chiếu sáng khu vực thi công nếu làm đêm. 13.2. Công nhân phục vụ theo máy cào bóc tái sinh, phải có ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo lao động. 13.3. Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thi công; sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt. Ghi vào sổ trực ban ở hiện trường về tình trạng và các hư hỏng của máy và báo cho người chỉ đạo thi công ở hiện trường kịp thời. 13.4. Đối với máy cào bóc tái sinh phải chú ý kiểm tra sự làm việc của guồng x ớ i trộn, trống cào, hệ thống phun tạo bitum bọt..., kịp thời sửa chữa, điều chỉnh để hoạt động luôn luôn tốt. 13.5. Đơn vị thực hiện thi công cào bóc tái sinh, thực hiện dự án bitum bọt lần đầu tiên, cần bảo đảm huấn luyện cho đội ngũ lao động một cách thích đáng để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với bitum ở nhiệt độ cao. 13.6. Cần có nhân viên y tế tại hiện trường để sơ cứu chữa bỏng và tai nạn giao thông xảy ra (nếu có). 13.7. Thu dọn hiện trường gọn gàng, sạch s ẽ mỗi khi thi công xong. PHỤ LỤC A THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH TẠO BỌT CỦA BITUM A. 1 . Mục tiêu của thử nghiệm tạo bọt: Các đặc tính tạo bọt của bitum được xác định bởi Tỷ lệ giãn nở (ER) và Chu kỳ bán hủy ( t 1/2 ) ở trạng thái giãn nở của nó. Trạng thái giãn nở của bitum bọt đạt được khi một tỷ lệ nhỏ của nước (tính theo phần trăm hàm lượng bi tum) được đưa vào bitum nóng. Mục tiêu của thí nghiệm tạo bọt là nhằm xác định tỷ lệ phần trăm của nước yêu cầu tạo ra bọt bitum với Tỷ lệ giãn nở lớn nhất và Chu kỳ bán hủy lâu nhất có thể. A.2. Bộ thiết bị, dụng cụ thí nghiệm A.2.1. Máy thí nghiệm tạo bọt bitum chuyên dùng có khả năng sản xuất bọt bitum với tốc độ 50 g - 200 g mỗi giây. Các quy trình sản xuất bọt bitum trong máy được mô phỏng đúng như quy mô sản xuất bọt bitum trên máy tái sinh. Máy gồm một ấm đun ổn định nhiệt có khả năng giữ một khối lượng 10 kg bitum với nhiệt độ không đổi từ 160° C - 180° C, ± 5° C . Máy được trang bị một buồng giãn nở tương tự như trên máy tái sinh để nước lạnh bơm vào bitum nóng tạo bọt. Một thiết bị phun nước có thể điều chỉnh thay đổi từ 0% đến 5% (theo khối lượng của bitum) với độ chính xác là 0,25%. Máy có khả năng định trước chính xác kh ố i lượng của bọt bitum phun trực tiếp vào thùng trộn của một máy trộn chuyên dụng điều khiển bằng điện với sức chứa t ố i thiểu là 10 kg. A.2.2. Thùng chứa hình trụ bằng kim loại, đường kính 275 mm và dung tích ít nhất 25 lít. A.2.3. Thanh nhúng đã định cỡ, định cỡ cho các thùng chứa với 500 g của bitum là 1 đơn vị đo lường. Vạch được chia thành 5 hoặc 6 đơn vị trên thanh nhúng. A.2.4. Một đồng hồ bấm giây. A.2.5. Găng tay chống nhiệt. A.2.6. Một cân điện tử cân nặng đến 10 kg, chính xác đến 1 g. A.3. Chuẩn bị A.3.1. Máy thử nghiệm tạo bọt bitum chuyên dùng phải được kiểm tra tỷ lệ xả theo quy định chi tiết của nhà sản xuất. Nếu sử dụng lần đầu tiên thì tỷ lệ bơm và lưu lượng nước cần phải được hiệu chỉnh theo nhà sản xuất. Kiểm tra với 500 g bitum được xả ra với các thiết lập được xác định trước. A.3.2. Đảm bảo rằng các thùng chứa và thanh nhúng phải sạch. Xả bọt bitum, ít nhất hai lần, vào thùng chứa trước khi thử nghiệm để làm nóng thùng chứa trước. Gạn bitum dư thừa từ thùng chứa để đổ vào thùng rác. A.4. Phương pháp xác định các đặc tính tạo bọt A.4.1. Đun nóng bitum trong ấm đun của máy thử nghiệm tạo bọt bitum chuyên dùng cho đến nhiệt độ cần thiết (thường bắt đầu với 160°C). Duy trì nhiệt độ cần thiết ít nhất 5 phút trước khi bắt đầu thử nghiệm. A.4.2. Thiết lập đồng hồ đo lượng nước để đạt được tốc độ phun nước theo yêu cầu (thường bắt đầu với 2% theo khối lượng của bitum). A.4.3. Phun bitum vào thùng chứa đã làm nóng trước để tính thời gian phun 500 g bitum. Ngay sau khi việc phun bitum dừng lại, bắt đầu bấm giờ. Sử dụng thanh nhúng xác định chiều cao tối đa của bọt bitum vừa tạo được trong thùng chứa. Thể tích tối đa được ghi nhận đó là sự giãn nở. A.4.4. Tiếp tục bấm thời gian cho đến khi để bọt xẹp đi một nửa so với thể tích tối đa để xác định được chu kỳ bán hủy của bọt bitum (s). A.4.5. Lặp lại các thao tác trên 3 lần hoặc cho đến khi các kết quả đạt được tương tự nhau. A.4.6. Tỷ lệ giãn nở và chu kỳ bán hủy được xác định theo các tỷ lệ nước khác nhau. Thông thường là 2%, 3% và 4% theo khối lượng của bitum được sử dụng. A.4.7. Vẽ biểu đồ Tỷ lệ giãn nở so với Chu kỳ bán hủy ở các mức phun nước khác nhau trên cùng một hệ trục. Lượng nước tối ưu được chọn là giá trị trung bình của hai lượng nước yêu cầu để đạt được Tỷ lệ giãn nở tối thiểu chấp nhận và Chu kỳ bán hủy tối thiểu chấp nhận (Hình A. 1). Hình A. 1 - Xác định hàm lượng nước tối ưu A.4.8. Nếu các đặc tính của bitum không được đáp ứng ở 160° C thì tiếp tục thử nghiệm thêm với bitu m ở nhiệt độ cao h ơ n (thường là 170° C và 180°C) (Minh họa tại Hình A.2). thêm với bitum ở nhiệt độ cao hơn (thường là 170° C và 180°C). Hình A.2 - Ví dụ sự giãn nở và chu kỳ bán hủy tại 3 nhiệt độ với hàm lượng nước từ 1% - 5% A.5. Báo cáo Các đặc tính bitum bọt và hàm lượng nước tối ưu được báo cáo gồm: - Hàm lượng nước tối ưu (%): Tỷ lệ phần trăm theo khối lượng của bitum; - Giãn nở (lần): Tỷ lệ giãn nở tối đa so thể tích ban đầu của bitum; - Chu kỳ bán hủy (giây): Thời gian tối đa để bọt xẹp đi một nửa so với thể tích tối đa. Báo cáo được trình bày theo các mẫu biểu ở các Bảng từ C1 đến C3 Phụ lục C PHỤ LỤC B THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỖN HỢP VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ LỚP ai DÙNG CHO TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CÓ BỐ TRÍ LỚP VẬT LIỆU TÁI SINH B. 1 . Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu B. 1 . 1 . Lấy mẫu hiện trường Các mẫu được lấy đại diện cho các đoạn đồng nhất trong quá trình khảo sát đào hố kiểm tra kết cấu mặt đường cũ. Mỗi lớp kết cấu áo đường phải được lấy mẫu riêng và phải lấy ít nhất 150 kg vật liệu từ mỗi lớp đó. Cần phải tiến hành đào hố, lấy mẫu và làm rời mẫu bằng biện pháp thích hợp đảm bảo mẫu lấy được phù hợp với mẫu sẽ cào bóc thực tế tại hiện trường. Nên sử dụng thiết bị cào bóc và lấy mẫu sau khi cào bóc ở hiện trường để thiết kế. B.1.2. Chuẩn bị mẫu để thiết kế hỗn hợp tái sinh B. 1 .2.1. Xác định khối lượng thể tích tự nhiên, thành phần hạt, độ ẩm Xác định khối lượng thể tích tự nhiên của mỗi lớp vật liệu riêng biệt, thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006 và chỉ số dẻo theo TCVN 4197:2012 của vật liệu được lấy mẫu từ mỗi lớp riêng biệt. Trên cơ sở kết quả thành phần hạt của mỗi lớp riêng biệt, xác định thành phần hạt của hỗn hợp cào bóc. Đối chiếu với quy định tại Bảng 4 để đánh giá tính phù hợp của cấp phối hạt của hỗn hợp cào bóc và quyết định giải pháp bổ sung vật liệu (nếu cần) nếu cấp phối không thỏa mãn quy định tại Bảng 4. B. 1 .2.2. Phối trộn vật liệu Các vật liệu được lấy mẫu từ các lớp khác nhau được phối tr ộn với nhau (hoặc phối trộn thêm với vật liệu bổ sung theo hướng dẫn tại B.1.2.1) để thu được một hỗn hợp mẫu vật đại diện sử dụng để tái sinh. Trên cơ sở kết quả khối lượng tự nhiên, chiều sâu tái sinh, chiều dày của các lớp vật liệu cần tái sinh, sẽ xác định được tỷ lệ phối tr ộn vật liệu. Kết quả được minh họa tại ví dụ dưới đây: Ví dụ: - Chiều dày cần tái sinh: 20 cm - Lớp mặt bê tông nhựa: Cần cào bóc: 6 cm; Khối lượng thể tích tự nhiên: 2300 kg/cm 2 . - Lớp móng CPĐD cần cào bóc: 14 cm; Khối lượng thể tích tự nhiên: 2000 kg/cm 2 . Kết quả: khối lượng vật liệu bê tông nhựa, CPĐD được xác định theo hướng dẫn tại bảng dưới đây : Vật liệu Khối lượng cho 1 m 2 (kg/m 2 ) Tỷ lệ theo khối lượng Khối lượng cho 10 kg mẫu (g) Bê tông nhựa (dày 6 cm, khối lượng thể tích t ự nhiên 2300 kg/m 3 ) 0,06 x 2300 = 138 138/418 = 0,33 0,33 x 10000 = 3300 Cấp phối đá dăm (dày 14 cm, khối lượng thể tích tự nhiên 2000 kg/m 3 ) 0,14 x 2000 = 280 280/418 = 0,67 0,67 x 10000 = 6700 Tổng 418 1,00 10000 B.1.2.3. Xác định thành phần hạt đại diện của mẫu tái sinh Chia vật liệu trong mẫu đại diện thành 4 phần như sau: - Phần giữ lại trên sàng 19,0 mm; - Phần lọt qua sàng 19,0 mm, giữ lại trên sàng 12,5 mm; - Phần lọt qua sàng 12,5 mm, giữ lại trên sàng 4,75 m m; - Phần lọt qua sàng 4,75 mm. Trên cơ sở thành phần hạt hỗn h ợ p cốt liệu chưa tái sinh được xác định tại B.1.2.2, xác định được lượng hạt giữ lại trên sàng 19,0 mm. Thay thế lượng hạt giữ lại trên sàng 19,0 mm bằng lượng hạt lọt qua sàng 19,0 mm, nhưng giữ lại trên sàng 12,5 mm bằng cách hoặc thêm đá dăm mới hoặc nghiền nhẹ các hạt vật liệu cũ lớn hơn 19 mm. Việc xác định lượng hạt thay thế theo hướng dẫn tại ví dụ dưới đây: Phân tích sàng Lượng vật liệu thay thế ứng với khối lượng mẫu 10 kg Kích cỡ sàng vuông (mm) Lượng lọt qua sàng (%) Lọt qua sàng 4,75 mm Lọt qua sàng 12,5 mm Giữ lại trên sàng 4,75 mm Lọt qua sàng 19,0 mm Giữ lại trên sàng 12,5 mm 19,0 90,5 (53,6/100 x 10000) = 5360 g [(72,3-53,6)/100]x 1 0.000 = 1.870 g [(90,5-72,3)/100]x10.000 = 1.820 g 12,5 72,3 4,75 53,6 Khối lượng hạt lọt qua sàng 19,0 mm, giữ lại trên sàng 12,5 mm cần bổ sung là: [(100-90,5)/100]x 1 0.000 = 950 g Tổng khối lượng hạt lọt qua sàng 19,0 mm, giữ lại trên sàng 12,5 mm là: 950 g + 1820 g = 2.770 g B.1.2.4. Khối lượng vật liệu hạt phối trộn cần thiết Khối lượng tối thiểu mẫu vật liệu hạt cần cho các thử nghiệm được chỉ dẫn ở Bảng B 1 . Bảng B. 1 . Khối lượng vật liệu hạt cần cho mỗi loại thử nghiệm Chỉ tiêu thí nghiệm Khối lượng mẫu tối thiểu yêu cầu 1. Độ ẩm 1 kg 2. Đầm chặt tiêu chuẩn xác định độ ẩm tối ưu, khối lượng thể tích lớn nhất của mẫu chưa tái sinh (22TCN 333-06, Phương pháp II-D, cối Proctor cải tiến, Ф152 mm). 7 kg x 5 cối 3. Thí nghiệm ITS khô, ITS ướt (mẫu Marshall) phục vụ thiết kế lựa chọn hàm lượng bitum tối ưu. 10 kg x 4 hàm lượng bitum bọt 4. Với đường có ESAL thiết kế ≥ 5.10 6 : - Thí nghiệm ITS khô (Ф152 mm) 20 kg - Thí nghiệm UCS (Ф 152 mm) 20 kg B.2. Thiết kế hỗn hợp tái sinh Trình tự thực hiện gồm các bước sau: 1) Xác định độ ẩm tối ưu (W OMC ) và khối lượng thể tích khô lớn nhất (MDD) của mẫu chưa tái sinh. 2) Tính toán xác định lượng bitum bọt, xi măng và nước. 3) Đúc mẫu. 4) Thí nghiệm, tính toán giá trị ITS (khô) và ITS (ướt), tỷ số TRS. 5) Xác định hàm lượng bitum tối ưu. Chi tiết các bước cụ thể như sau: B.2.1. Xác định độ ẩm tối ưu (W OMC ) và khối lượng thể tích khô lớn nhất (MDD) của mẫu tái sinh chưa xử lý Tiến hành thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn theo 22TCN 333-06 (Phương pháp II-D), Sử dụng 5 mẫu, với 5 độ ẩm khác nhau để đầm nén (mẫu được đầm nén 5 lớp, đầm 56 chày với mỗi lớp, sử dụng búa 4,54 kg với chiều cao rơi 457 m m). Thông qua đồ thị quan hệ giữa khối lượng thể tích khô và độ ẩm sẽ xác định độ ẩm tối ưu (W OMC ) và khối lượng thể tích khô lớn nhất (MDD) của mẫu vật liệu tái sinh chưa xử lý. Độ ẩm tối ưu của vật liệu tái sinh đã qua xử lý bằng bitum bọt (W OFC ) được giả định bằng với độ ẩm tối ưu (W OMC ) của mẫu tái sinh chưa xử lý được xác định ở trên. B.2.2. Tính toán xác định lượng bitum, xi măng và nước Trên cơ sở độ ẩm tối ưu (W OMC ) và khối lượng thể tích khô lớn nhất (MDD) của mẫu tái sinh chưa xử lý, tiến hành tính toán xác định hàm lượng bitum, xi măng và nước thêm vào để độ ẩm mẫu sau khi tr ộn có độ ẩm bằng độ ẩm tốt nhất (W OMC ) . Chuẩn bị 05 tổ mẫu, mỗi tổ mẫu 10 kg với 5 hàm lượng bitum khác nhau để xác định hàm lượng bitum tối ưu. BƯỚC 1: Xác định khối lượng mẫu khô theo công thức 1. M m ẫ u khô = M o / [1 + (W o / 100)] (1) trong đó: - M mẫu khô là khối lượng khô của mẫu vật liệu (g) - M o là khối lượng mẫu hong khô trong không khí (g) - W o là độ ẩm của mẫu sau khi hong khô tr ong không khí(%) BƯỚC 2: Xác định khối lượng xi măng cần thêm vào theo công thức 2. M x i măng = (C / 100) x M m ẫ u khô (2) trong đó: - M xi măng là khối lượng xi măng thêm vào (g) - C là phần tr ăm xi măng yêu cầu (%) (thông thường là 1%, tối đa không quá 1,5 %). - M m ẫ u khô là khối lượng khô của mẫu vật liệu (g) BƯỚC 3: Xác định phần trăm nước thêm vào để đạt được độ ẩm tối ưu khi trộn. Lượng nước thêm vào mẫu được xác định theo công thức 4. W a = 1 + (0,5 W OMC - W o ) (3) M nước = (W a / 100) x (M m ẫ u khô + M x i măng ) (4) trong đó: - W a là tỷ lệ nước cần thêm vào mẫu (%) - W OMC là độ ẩ m tối ưu (%) - M nước là khối lượng nước thêm vào (g) BƯỚC 4: Trộn vật liệu tái sinh, xi măng và nước trong thùng trộn tới khi đồng nhất. BƯỚC 5: Xác định lượng bitum bọt thêm vào theo công thức 5: M bitum = (B / 100) x (M m ẫ u khô + M xi măng ) (5) trong đó: - M bitum là khối lượng bitum bọt thêm vào (g) - B là hàm lượng bitum bọt yêu cầu (%) BƯỚC 6: Xác định thời gian thiết lập trên máy tạo bitum bọt chuyên dùng theo công thức 6: T = f x (M bitum + Q bitum ) (6) trong đó: - T là thời gian cài đặt trên đồng hồ máy tạo bọt bitum chuyên dụng (giây) - M bitum là khối lượng bitum thêm vào (g) - Q bitum là tốc độ chảy của bitum trong máy (g/giây) - f là hệ số bù cho lượng bitum mất mát trong thiết bị trộn. Kinh nghiệm cho thấy hệ số khoảng 1,1 là phù hợp khi sử dụng máy tr ộn kiểu Hobart và 1,0 khi sử dụng máy trộn kiểu guồng xo ắ n. BƯỚC 7: Đặt máy trộn chuyên dụng cạnh máy tạo bọt chuyên dụng sao cho bitum bọt có thể được xả trực tiếp vào thùng tr ộn. BƯỚC 8: Trộn mẫu ít nhất 10 giây trước khi xả một khối lượng yêu cầu bitum bọt vào trong thùng trộn. Tiếp tục tr ộn thêm 30 giây sau khi bitum bọt xả vào trong máy trộn. BƯỚC 9: Xác định lượng nước cần thêm vào để đưa mẫu tới độ ẩm tối ưu (W OMC ) sử dụng công thức 7. M n ước thêm = [(W OMC - W mẫu ) / 100)] x (M mẫu khô + M x i măng ) (7) W mẫu là độ ẩm của mẫu đã được chuẩn bị trước khi thêm lượng nước M n ước thêm (%) BƯỚC 10: Thêm nước và tr ộn cho tới khi được hỗn hợp vật liệu đồng nhất. BƯỚC 11: Chuyển vật liệu xử lý với bitum bọt vào trong một bình chứa và ngay lập tức bịt kín để duy trì độ ẩm. Để giảm thiểu tối đa sự mất độ ẩ m của mẫu chế bị, cần đúc mẫu sớm nhất có thể theo các cách tương ứng với các chỉ dẫn ở mục B.2.3 hoặc B.2.5. BƯỚC 12: Thực hiện các bước tr ên ít nhất với 5 hàm lượng bitum bọt khác nhau để xác định hàm lượng bitum tối ưu. B.2.3. Đúc mẫu M ẫ u đúc để thiết kế hỗn hợp tái sinh được chế bị bằng phương pháp Marshall. Đúc ít nhất 3 viên mẫu cho 1 trạng thái thí nghiệm. B.2.3.1. Trình tự đúc mẫu BƯỚC 1: Chuẩn bị khuôn Marshall và chày đầm bằng cách rửa sạch khuôn, đai, đế và bề mặt của chày. Chú ý : Khuôn Marshall không được s ấ y nóng mà chỉ giữ ở nhiệt độ trong phòng. BƯỚC 2: Cân một lượng hỗn hợp vật liệu vừa đủ để đạt được chiều cao mẫu 63,5 mm ± 1,5 mm (thường 1150 g/mẫu là đủ). Sử dụng bay loại nhỏ xọc đều 15 lần xung quanh khuôn và 10 lần trên bề mặt, đảm bảo hỗn hợp dàn ph ẳ ng trong khuôn. BƯỚC 3: Đầm nén hỗn hợp 75 lần bằng chày đầm, cần đảm bảo chày tự do liên tục. BƯỚC 4: Rút khuôn và đai ra khỏi đế, lật ngược mẫu. Đặt và nhấn m ạ nh xuống để đảm bảo mẫu nằm vững vàng trên đế, tiếp tục đầm 75 lần trên bề mặt. BƯỚC 5: Sau khi đầm, rút khuôn khỏi đế và đẩy mẫu ra ngoài. B.2.3.2. Bảo dưỡng mẫu Đặt các mẫu trên một khay phẳng nhẵn và bảo dưỡng trong tủ sấy khoảng 72 h tại 40°C. Lấy ra khỏi tủ sau 72 h và để nguội tới nhiệt độ trong phòng. B.2.3.3. Xác định khối lượng thể tích tự nhiên Sau khi để nguội tới nhiệt độ trong phòng, với mỗi mẫu tiến hành: - Xác định khối lượng mẫu. - Đo chiều cao của 4 điểm chia đều xung quanh chu vi và tính chiều cao trung bình. - Đo đường kính mẫu - Tính khối lượng thể tích tự nhiên theo công thức 8: γ tn = [(4 x M m ẫ u đúc ) / (π x d 2 x h)] x 1000 (8) trong đó: - γ tn là khối lượng thể tích mẫu (kg/m 3 ) - M m ẫ u đúc là khối lượng mẫu đúc (g) - h là chiều cao trung bình của mẫu (cm) - d là đường kính của mẫu (cm) Kiểm tra loại trừ các mẫu có khối lượng th ể tích khác với giá trị khối lượng thể tích trung bình của mỗi mẻ trộn quá 50 kg/m 3 . Chú ý: Khối lượng thể tích mẫu được xác định bằng cách sử dụng phương pháp cân trong không kh í và cân trong nước. B2.4 Thí nghiệm, tính toán giá trị ITS (khô), ITS (ướt) và tỷ số TSR. Các bước thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi ép chẻ ITS (ITS khô, ITS ướt) được tiến hành theo TCVN 8862:2011 . Mẫu thí nghiệm cường độ chịu kéo khi ép chẻ ở 2 trạng thái: khô và ướt (bão hòa). Tính toán cường độ kéo khi ép chẻ ITS với mỗi mẫu theo công thức 9: ITS = (2 x P) / (π x h x d) x 10000 (9) trong đó: - ITS là cường độ chịu kéo khi ép chẻ (kPa) - P là tải trọng tối đa đạt được (kN) - h là chiều cao trung bình của mẫu (cm) - d là đường kính của mẫu (cm) Lưu ý: M ẫ u xác định ITS ướt được ngâm trong nước tại 25° C ± 1 ° C trong 24 h. Tỷ số TSR được xác định bằng công thức 10: TSR = ITS ướt / ITS khô x 100 (10) trong đó: - TSR là tỷ số TSR (%) - ITS ướt là cường độ chịu kéo khi ép chẻ của mẫu ướt (kPa) - ITS khô là cường độ chịu kéo khi ép chẻ của mẫu khô (kPa) B.2.5. Xác định hàm lượng bitum tối ưu Trên cơ sở kết quả thí nghiệm cường độ kéo khi ép chẻ (ITS) trong điều kiện khô và ướt và tỷ số TSR của 5 hàm lượng bitum khác nhau, thiết lập đồ thị quan hệ ITS, ITS ướt và hàm lượng bị tu m bọt. Xác định hàm lượng bitum tối ưu theo nguyên tắc sau: - Các chỉ tiêu thí nghiệm thỏa mãn yêu cầu tại Bảng 3. - Hàm lượng bitum tối ưu ứng với giá trị cao nhất của cường độ kéo khi ép chẻ ITS (khô, ướt) được sử dụng làm hàm lượng bitum tối ưu cho vật liệu tái sinh xử lý bằng bitum bọt. B.2.6. Chế bị mẫu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cường độ theo phương pháp Proctor cải tiến Trong trường hợp đánh giá vật liệu tái sinh và thiết kế theo phương pháp TG2, cần thí nghiệm kiểm tra ITS và UCS trên mẫu Proctor cải tiến. Chỉ chế bị mẫu ở hàm lượng bitum bọt tối ưu. Thông thường đúc ít nhất 6 mẫu Proctor cải tiến: 3 mẫu sẽ để kiểm tr a ITS và 3 để kiểm tra UCS. B.2.6.1. Trình tự chế bị mẫu BƯỚC 1: Chuẩn bị 24 kg mẫu cào bóc tái sinh với hàm lượng bitum tối ưu. BƯỚC 2: Đầm nén (đúc) ít nhất 6 mẫu sử dụng khuôn Proctor cải tiến, áp dụng phương pháp đầm nén theo 22TCN 333-06 cải tiến phương pháp II-D (5 lớp, đầm 56 chày với mỗi lớp, sử dụng búa 4,54 kg với chiều cao rơi 457 m m). BƯỚC 3: Cẩn thận gạt bỏ vật liệu dư từ các mẫu theo 22TCN 333-06. BƯỚC 4: Cẩn thận lấy mẫu ra khỏi khuôn và đặt lên khay phẳng nhẵn để yên ở nhiệt độ phòng khoảng 24 h. Chú ý : Với các vật liệu kém kết dính, có thể cần thiết phải để mẫu trong khuôn 24 h, để đạt được đủ cường độ trước khi được lấy ra. B.2.6.2. Bảo dưỡng mẫu - Đặt mỗi mẫu vào tr ong túi nhựa kín (ít nhất có thể tích gấp đôi mẫu) và đặt vào trong tủ sấy tại 40° C thêm 48 h. - Lấy các mẫu ra khỏi tủ sấy sau 48 h và tháo các túi nhựa ra, đảm bảo không có nguồn ẩm nào trong túi tiếp xúc với mẫu, để nguội tới nhiệt độ phòng. Sau khi để nguội tới nhiệt độ trong phòng, xác định khối lượng của mỗi mẫu. - Tính khối lượng thể tích mẫu theo công thức 11: γ tn = (M / V) x 1000 (11) trong đó: - γ tn là khối lượng thể tích mẫu (kg/m 3 ) - M là khối lượng mẫu (g) - V là thể tích khuôn (mẫu) (cm 3 ) Các mẫu chế bị được đem thử nghiệm ngay để tránh mất độ ẩm. B.2.6.3 . Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi ép chẻ ITS Trình tự thí nghiệm, tính toán kết quả theo mục B.2.4. B.2.6.4. Thí nghiệm cường độ chịu nén không hạn chế nở hông (UCS) Thí nghiệm U CS được sử dụng để kiểm tra các mẫu tại độ ẩm đúc mẫu với giả định rằng độ ẩm này đại diện cho độ ẩm ngoài hiện trường trong kết cấu mặt đường, UCS được xác định bằng cách đo tải trọng cuối cùng làm phá hoại mẫu Proctor cải tiến có chiều cao 127 mm và chịu tốc độ gia tải không đổi 140 kPa/s (153 kN/phút). BƯỚC 1: Đặt mẫu lên máy nén, lưu ý bề mặt mẫu phải bằng phẳng. BƯỚC 2: Gia tải lên mẫu với tốc độ tăng dần 140 kPa/s tới khi đạt tới tải trọng tối đa (Phá hủy). Ghi lại tải trọng tối đa P (kN), chính xác tới 0.1 kN. BƯỚC 3: Ngay sau khi kiểm tra 1 mẫu, đập vỡ và lấy mẫu xấp xỉ 1000 g để xác định độ ẩm (W). Độ ẩm này được sử dụng trong công thức 13 để xác định khối lượng thể tích khô của mẫu. BƯỚC 4: Tính toán UCS cho mỗi mẫu theo công thức 12. UCS = (4 x P) / (π x d 2 ) x 10000 (12) trong đó: - UCS là cường độ chịu nén không hạn chế nở hông (kPa) - P là tải trọng tối đa (kN) - d là đường kính của mẫu (cm) Sử dụng độ ẩm xác định tại Bước 3 để tính khối lượng thể tích khô theo công thức 13: γ khô = (M / V) x [100 / (W + 100)] x 1000 (13) trong đó: - γ khô là khối lượng thể tích khô (kg/m 3 ) - M là khối lượng mẫu đem bảo dưỡng (g) - V là thể tích mẫu (cm 3 ) - W là độ ẩm mẫu (%) B.2.6.5 . Đánh giá kết quả thí nghiệm Các mẫu đúc theo phương pháp Proctor cải tiến được thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi ép chẻ ITS và cường độ nén không hạn chế nở hông UCS. Các giá trị ITS và UCS thu được sẽ được dùng để đánh giá hiệu quả của vật liệu trong kết cấu mặt đường và để dùng trong phương pháp thiết kế TG2. B.2.7 . Xác định hệ số lớp ai Từ tr ị số cường độ kéo khi ép chẻ ITS thử nghiệm đối với mẫu Marshall xác định được trong quá trình thiết kế hỗn hợp tái sinh có thể suy ra trị số hệ số lớp ai dùng cho việc tính toán thiết kế kết cấu áo đường có lớp tái sinh b ằ ng bitum bọt và xi măng theo tương quan dưới đây: Tương quan giữa cường độ kéo khi ép chẻ ITS và hệ số lớp ai của vật li ệ u tái sinh ngu ộ i bằng bitum bọt và xi măng ITS (kPa) 100 150 200 300 400 500 Hệ số l ớ p a i 0,13 0,16 0,21 0,26 0,30 0,35 PHỤ LỤC C CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO Bảng C 1 : Ảnh hưởng của hàm lượng nước đến tỷ lệ giãn nở và chu kỳ bán hủy Tên: Ngày: Thời gian bơm (s): BITUM NƯỚC KHÔNG KHÍ Loại: Áp suất (bar) Áp suất (bar) Áp suất (bar) Nhiệt độ (°C) Lưu lượng (g/s) Hàm lượng nước (%) Lưu l ượ ng (l/h) Phép đo 1 Phép đo 2 Phép đo 3 Giá trị trung bình ER t 1/2 ER t 1/2 ER t 1/2 ER t 1/2 Tỷ lệ giãn nở Chu kỳ bán hủy Tỷ lệ giãn nở (ER) Chu kỳ bán hủy (s) Hàm lượng nước (%) Bảng C2: Ảnh hưởng của nhiệt độ bitum đến tỷ lệ gi ã n nở và chu kỳ bán hủy Tên: Ngày: Thời gian bơm: ( s ) BITUM NƯỚC KHÔNG KHÍ Loại: Áp suất: (bar) Áp suất: (bar) Áp suất: (bar) Hàm l ượ ng nước: (%) Lưu lượng: (g/s) Lưu l ượ ng: (l/h) Nhiệt độ bitum (°C) Phép đo 1 Phép đo 2 Phép đo 3 Giá trị trung bình ER t 1/2 ER t 1/2 ER t 1/2 ER t 1/2 Tỷ lệ giãn nở Chu kỳ bán hủy Tỷ lệ giãn nở (Ex) Chu kỳ b á n hủy (s) Nhiệt độ b i tum (°C) Bảng C3: Ảnh hưởng của áp suất đến tỷ lệ giãn nở và chu kỳ bán hủy Tên: Ngày: Thời gian bơm: (s) BITUM NƯỚC Loại: Áp suất: (bar) Áp suất: (bar) Hàm l ượ ng nước: (%) Nhi ệ t đ ộ : (°C) Lưu l ượ ng: ( l/h) Lưu lượng: (g/s) Áp suất không kh í (bar) Phép đo 1 Phép đo 2 Phép đo 3 Giá trị trung bình ER t 1/2 ER t 1/2 ER t 1/2 ER t 1/2 Tỷ lệ giãn nở Chu kỳ bán hủy Tỷ lệ giãn nở (ER) Chu kỳ bán hủy (s) Áp suất không khí (bar) Bảng C4: Sản xuất bitum bọt - Thiết kế cấp phối Khách hàng: _________________________________________ Dự án: ______________________________________________ Thông tin về cốt liệu Số thứ tự mẫu: Vị trí: Miêu tả: Loại bitum: Nguồn bitum: Chuẩn bị cốt liệu Khối lượng thể tích khô tối đa Hàm lượng nước tối ưu Phần trăm nước thêm vào Phần tr ăm bitum thêm vào Phụ gia và/hoặc chất kết dính xi măng thêm vào Ký hiệu mẫu Đường kính (mm) Chiều cao (mm) Khối lượng khô (g) Khối l ượ ng thể tích t ự nhiên (kg/m 3 ) Khối lượng thể tích tự nhiên tối đa tương đối (kg/m 3 ) Đường kính trung bình Chiều cao trung bình Khối lượng thể tích tự nhiên trung bình Xác định hàm lượng bitum thêm vào Trước khi thêm bitum bọt Sau khi thêm bitum bọt Khối lượng khô ban đầu của cốt liệu và bitum (g) Khối lượng khô của cốt liệu (g) Hàm lượng bitum (%) Bitum bọt thêm vào (%) Xác định cường độ kéo khi ép chẻ (ITS) Đóng rắn Khô (nhiệt độ t h ường) Ướt (nhiệt độ thường) Tải trọng tối đa (kN) Cường độ kéo đứt (kPa) Cường độ kéo đứt trung bình (kPa) Tỷ lệ cường độ kéo đứt (%) Bảng C5: Báo cáo B i tum Bọt - Thiết kế cấp phối Khách hàng: ___________________________ Dự án: _______________________________ Thông tin về c ố t liệu Số th ứ tự mẫu: Vị trí: ________________________________________ Hàm lượng bitum ban đầu: _______________________ Độ ẩm tối ưu: __________________________________ Khối lượng thể tích khô lớn nhất: Bitum sử dụng tạo bọt Các đặc tính tạo bọt Nhà cung cấp: Hàm lượng nước tạo bọt: Loại: Nhiệt độ bitum: Hàm lượng phụ gia: Các đặc tính của vật liệu xử lý với bitum bọt Bitum b ọ t thêm vào (%) Lượng bitum bọt thực thêm vào (%) Đường kính trung bình (mm) Chiều cao trung bình (mm) Khối lượng thể tích tự nhiên trung bình (g/cm 3 ) Khối lượng thể tích tự nhiên tương đối trung bình (g/cm 3 ) ITS khô (N/mm 2 ) ITS ướt (N/mm 2 ) Tỷ lệ cường độ kéo đứt (%) Môđun đàn hồi (Mpa) *) Các tiêu chuẩn ngành TCN sẽ được chuyển đổi thành TCVN